232 Sl'n L\ COMPOSITION DE l'oR NATIF PU Pif.MONT 



lui de sa pesanteur specifiqiic , avant el aprcs I'avoir foudii. Les 

 tres-peliles pailletles des trois premiers essais presentalent qncl- 

 {jue diirieulle, c'est pourquoi j'iiidic{uerai les prccautioiis que j'ai 

 prises h cot ohjet. 



On a clioisi une chacune les pelitos paillettes en sc servant 

 d'une loupe : une bonleille de Coulladon servit pour I'experience , 

 la Iciiiperalure eiaiit a -+-£2 ceiitig. On a pris le poids de I'eau 

 apres en avoir extralt I'air , par le nioycn de la machine pneuma- 

 tique ; ensuile on a inlroduil dans la bouleille 4 grammes desdiles 

 pailleltes , et on a rciterc Taction de la machine pncumnliijue ; 

 la pesanteur specifique des paillettes est resultee de i^jSoo. 



Les meioes pailleltes ont ete fondues en creuset convert , et en 

 prcnant les memos precautions on a obtenu une pesanteur speci- 

 fique de 18,59; par la fusion la perle a ete de 6'y miUigr. sur 4ooo, 

 aiiisi cette augmenlalion de densile ne pent pas s'attribuer a cette cause. 



J'ai pris la pesanteur spe'cifique des grosses paillettes analysees 

 en dernier lieu : la perte par la fusion n'a presque pas ete sensi- 

 ble puisqu'on a pu le bien nettoyer. Avanl la fusion on a eu iG,8o; 

 apres la fusion i6,85. Cette constante augmenlalion de densile par 

 la fusion parait bien prouver que ces composes n'avaient pas 

 eprouve de fusion lors de leur formation. Les resultats obtenus pnr 

 M/ BoussiNGAULT sur lout sur lor de I'Amerique , ct ceux que je 

 viens de rapporler , prouvent que Tor natif examine est un aiw'wre , 

 dont les formules extremes conslatees soul de JgAic* a AgAu^''. 



